694 Baue r. 



schlemmt und kostet dann pr. Centner 1 tl. 40 kr. Der Kaolin ist 

 hier offenbar an Ort und Stelle durch Zersetzung des Granites gebildet, 

 und durch eine Art Schlemmungsprocess wurden die oft einen halben 

 Fuss mächtigen Puzen reinen, natürlich geschlemmten Kaolins abge- 

 sondert, ein solcher natürlicher Kaolin war es, der zur Analyse 

 diente. 



Um die qualitative Zusanunensetzung des Kaolins kennen zu 

 lernen und insbesondere Spuren von Metalloxyden oder Alkalien nicht 

 zu übersehen, habe ich folgenden Weg eingeschlagen. Zuerst wurde 

 ein Theil des Minerals mit Salzsäure behandelt, dann ein anderer 

 mit kohlensaurem Natron und ein dritter mit koiilensaurem Baryt, 

 unter Zusatz von etwas salpetersaurem Ammoniak aufgeschlossen. 

 Endlich habe ich noch einen Theil mit Wasser gekocht, welches aber 

 nur etwas kohlensauren Kalk löste. Es ergab sich, dass der Kaolin an 

 Basen Thonerde, Eisenoxyd und Kalk enthält, nebst Spuren von 

 Magnesia und Kali. Von Säuren wurde nur lösliche und gebundene 

 Kieselsäure, dann Spuren von Kohlensäure darin gefunden. Fluor-, 

 Chlor- und Schwefelverbindungen waren nicht nachzuweisen, eben- 

 sowenig Phosphorsäure. 



Die zur Auffindung der Metalloxyde und Alkalien mit koiilensaurem 

 Baryt aufgeschlossene grössere Menge (etwa sechs Grammen) des 

 Minerals wurde in Salzsäure gelöst, die erhaltene Lösung filtrirt und 

 etwa durch sechzehn Stunden ein Strom von Schwefelwasserstoff 

 durch dieselbe geleitet; es erfolgte hierbei nur eine geringe Aus- 

 scheidung von Schwefel. Es sind also keine durch Schwefelwasserstoff 

 fällbare Metalloxyde in dem Minerale enthalten. Nach Entfernung des 

 Schwefelwasserstoffes wurde der Kalk durch oxalsaures Ammoniak 

 beseitigt, das Filtrat eingedanspft , der Rückstand zur Vertreibung 

 der Ammoniaksalze geglüht und in wenig Wasser gelöst. Derselbe 

 enthielt nichts als eine Spur von Kali. 



Zur quantitativen Bestimmung dieser Bestandtheile schlug ich 

 den von ß r o n g n i a r t und M a 1 a g u t i i) angegebenen Weg ein. Dem 

 gemäss wurde Ein Gramm des fein gepulverten Minerals zuerst bei 

 100— llOoC. getrocknet, wodurch es 0-38 Percent Wasser verlor. 

 Hierauf wurde die Temperatur auf ISO» C. gesteigert, wobei selbst 



») Journal für praktische Chemie, Bd. 31, S. 129. 



